de l'Academie de Toulouse. 155 



nouvel acide fur le refidu , avec lequel il tut fbumis de 

 nouveau a l'ebullition ; & cela rut tepete encore une 

 troifieme fois , pour le depouiller entierement de fon 

 alkali. Le refidu fut , enfuite , calcine fous la moufle 

 du fourneau de coupelle , d'ou il forrit tres-jaune & 

 pur. 



§. VIII. 



i°. Cette matiere ell: entierement infipide, & fa pefan- 

 teur fpecifique eft 6 , 12(1). 



(1) Voici la methode que nous avons employe pour determiner la pefanteur 

 fpecifique de cette matiere St celle de plufleurs autres, dont nous parlerons dans 

 !a fuite. i°. On met un petit flacon de cryftal dans un des plats d'une balance 

 ordinaire, qui (bit bien fenlible ; & dans l'autre , de la limaiile de fer , ou un 

 autre corps quclconque , pour Iui faire equilibre. L'on introduit enfuite dans le 

 flacon, line portion arbitrairc de la matiere dont on veut connoitre la pefanteur 

 fpecifique, reduite en petits morceaux, ou en poudre; & Ton tient compte de 

 fon poids. 2 . On remplit, apres cela , le flacon , d'eau diftillee ; en laiilant 

 dedans , la matiere que l'on examine , & on le pefe de nouveau dans cet etat. 

 Souftrayant alorsde ce poids, celui de la matiere fechejce qui rcfte, eft le poids 

 de l'eau. 3°. Cela fait , on vuide le flacon , on le lave bien , on le templit de 

 nouveau avec de l'eau diftillee feule , & on le pefe. Kn fouftrayant du poids 

 de l'eau de cette troiliemc operation , celui de l'eau de la feconde ; ce qui rcfte 

 eft le poids de la portion d'eau , qui , dans la troifieme operation , occupoit le 

 meme efpace que la matiere feche dans la feconde , 8c par confequent d'un 

 volume cgal a celui de celle-ci. Kn comparant done ce refte avec le poids de la 

 matiere qu'on examine , on aura un rcfultat qui fera la pefanteur fpecifique 

 cherrhee. 



Cette methode donne en general plus de pefanteur fpecifique aux corps , que 

 la balance hydroflatique ;parce que, reduits en petits morceaux, le nombre de 

 icurs pores diminue confiderablement. C'eft ainfi que le Volfram , qui , par la 

 balance hydroftatique , donne 6 , 835 , comme il a etc dit dans fa defcription , 

 donne , par cette autre methode , 6 , 931 , en le rcduifant en morceaux de la 

 grofliur d'une lentille. Avec Ies matieres reduites en poudre fine , les refultats 

 ne font ni auili cxa&s , niaufli conftans: Ies lines donnent plus, que lorfqtfelles 

 font en petits morceaux, & d'autres en donnent moins. Cette difference provient 

 de ce que, dans cclles qui donnent un refultat moindre , il eft difficile , pour (i 

 fort qu'on rcmue le flacon , que l'eau rempliffe bien tons les interfticcs , que 

 laiflcnt entre eux les grains de la poudre. C'eft pour cela que le Volfram, rednit 

 en poudre, donne un refulta: moindre encore, que par la balance hydroftatique. 

 Quant a celles qui donnent plus de pefanteur, ce font fculement celles qui font 

 tres-poreufes lorfqu'elles font en mafles, &c celles qui ont quclque affinite avec 

 l'eau , qui pour Jors remplit bien tons les interlaces. 



Tome II. V 



